(514 '■■ See'a'i'l- 



5) Die Ei em entaranaly sei), welche durch Verhreniion der bei 100°C 

 getrockneleii, in einem Platinscliiffchea befindlichen Kohle, in Sauerstoflgas 

 bewerkstelligt wurden, ^aben folgende Resiillate: 



Von 0-871 Kohle: 

 an Kohlensäure 1'723 ; auf Fercente berechnet, an Kohlenstoff 53*94 

 „ Wasser 0*335 „ ,, „ ,, Wasserstoif 4*27 



„ Sauerstoff — „ ,, ,, ,, Sauerstoff 2G-41 



„ Asche 0-134 „ ,, „ „ Asche 1538. 



Von 10025 Kohle: 

 an Kohlensäure 1-9705^ auf Percente berechnet, an Kohlenstoff 53-64 

 „ Wasser 03836 ,, „ ^, „ Wasserstoff 4-25 



,, Sauerstoff — ,, ,, ,, „ Sauerstoff 26'32 



,. Asche 0-1583 ,, „ ,, „ Asche 15-79. 



Im Mittel: 



Kolilensloff: 5379. 



Wasserstoff: 426. 



Sauerstoff: 2637. 



Asche: 15"5S. 



6) Die Bestimmung" der Cokes. Bei langsamem Erhitzen wurden 

 54-77o 5 bei schnellem Erhilzen 52-9 7o erhalten. 



7} Der Seh we feige halt der Kohle wurde in zwei Versuchen 

 0-91 7o und 1-08 Vo, also im Mittel 0-085 gefunden. Die Bestimnning geschah 

 durch langsames Erhitzen eines innigen (jemengcs der Kohlen mit kohlensau- 

 rem Kali oder Natron und Salpeter, das vorher mit Aetakali befeuchtet wurde. 

 Aus der mit Salzsäure sauer gemachten Lösung' der schwach geglühten al- 

 kalischen Masse wurde zuerst die Kohlensäure entfernt, und dann die Schwe- 

 felsäure auf die bekannte Art bestimmt. 



8) Der S c h w e f e 1 g e h a 1 1 d e r C o k e s war in zwei Versuchen 1-56 **/» 

 und l-67o, also im .Mittel 1-58 7o. 



9) Durch Extraction der Kohle mit Wasser verlor dieselbe 1-02 7o 

 an Ammoniak-Verbindungen. 



10) Mit Aether gab dieselbe 2-52 7o einer braunen harzigen Sub- 

 stanz ab. 



11} Mit K a 1 ila uge auf gleiche Weise behandelt, wurde eine braune 

 Flüssigkeit erhalten, aus der sich durch Sättigen mit Salzsäure ein brauner 

 Körper abschied. Die zurückbleibende gut ausgewaschene und wieder bei 100° C 



Mauer eingelassen war, und die Bewegung geschah durch ein herumgelcgtes Band. 

 Von den Kohlen werden nun 100 Pfund in den Cylinder eingetragen, der dann eine be- 

 stimmte Anzahl Male um seine Axe gedreht wird. Hierauf wird das Ganze ruhen 

 gelassen, dass sich der Staub setze, dann die Thüre geöftnet. und die Kolilen noch 

 einmal über dasselbe Sieb geworfen. Das Gewicht der auf demselben zurückgeblie- 

 benen Kohlen gab dann dieProcente an Stückkohlen, die oben aufgeführt sind. 



